G. Schröder: Studien über die Zunahme der Plastizität etc. 17 
Maximum ergab sich 0,02 mm. An den gespaltenen 
Stäbchen waren mitunter optische Störungen wahrzu¬ 
nehmen; an den Stellen, wo das Messer aufgesetzt war, 
war bisweilen auch ein leichtes Aufblättern zu bemerken. 
V. Biegungsversuche. 
Allgemeines. 
Die Belastung wurde stets auf die Bruchbelastung 
bezogen, die aus den Dimensionen des Querschnittes des 
betreffenden Stäbchens leicht nach der Formel unter III. 
berechnet werden konnte. Bei Beginn eines Versuches 
wurde das Stäbchen je nach der Höhe der Temperatur, 
bei der beobachtet werden sollte, mit 30 bis 80% des für 
die Bruchbelastung berechneten Wertes belastet, der Ofen 
geschlossen und die Temperatur auf die erforderliche Höhe 
gebracht. Nun erst, nachdem die Temperatur erreicht war, 
wurde die Belastung langsam erhöht. Bei den ersten Ver¬ 
suchen wurden in gleichen Zeitabständen 2 oder 5 g der 
Belastung zugefügt, später fand die Belastungszunahme 
in Prozenten der Bruchbelastung statt. Anfangsbelastung 
und Zunahme wurden so niedrig gewählt, daß eine Biegung 
immer erst nach längerer Zeit (mindestens 1—2 Stunden 
nach Erreichung der Temperatur) eintreten konnte. Ge¬ 
wöhnlich wurden in längeren Zwischenräumen — der 
kleinste betrug 15 Minuten — langsam Beträge von 5% 
der Bruchbelastung (im folgenden stets abgekürzt d. Bbl.) 
hinzugefügt. Sobald nun auf der Skala (Fig. 3 — Sk) die 
geringste Biegung abgelesen werden konnte, hörte die Ver¬ 
mehrung der Belastung auf. Die geringste Biegung, die 
sich durch die Hebelübertragung auf der Skala ablesen 
ließ, war 0,1 Skalenteil = 0,065 mm Senkung der Mitte 
des Stäbchens; kleinere Bewegungen bis zu 0,05 Skalen¬ 
teil konnten nur beobachtet werden, wenn der Hebel sich 
in der Nähe eines Teilstriches der Skala befand. Die Be¬ 
lastung, bei der sich das Stäbchen bog. — im folgenden 
stets als Biegungsbelastung bezeichnet —, wurde bei den 
Versuchen unverändert bis zum Ende des Versuches bei- 
2 
